— 556 — 
variazione di resistenza che ha luogo intorno alla temperatura di fusione, conferma 
poi il fatto scoperto da Matteucci, dell'essere cioè il bismuto fuso assai meno resi- 
stente del bismuto solido. Si può anzi asserire che solidificandosi il bismuto rad- 
doppia all’incirca di resistenza. 
Infine dalle ultime tre misure risulta che a temperature abbastanza inferiori a _ 
quella del cambiamento di stato, il bismuto si comporta regolarmente, come gli altri 
metalli. 
Diveniva quindi maggiormente interessante lo sperimentare anche a temperature 
inferiori a 100°, come già avevo fatto colle lastrine, onde vedere se il bismuto con- 
tenuto nel tubo continuava a comportarsi come fra 181°,5 e 232°, oppure se sì 
comportava come le lastrine. 
È ciò che feci ripetutamente, riscaldandolo gradatamente dalla temperatura or- 
dinaria fino a 330° circa, poi lasciandolo lentamente raffreddare. 
Le tabelle seguenti danno i risultati ottenuti in due serie di misure: 
V. 
l b t ) 
37°5 9,686 || 286,5 1,327 
57 636 267, 6 684 
m4,5 599 261,4 2,43 
98,5 559 249,5 644 
115,5 542 236 710 
136,5 556 216,5 600 
154,6 565 190 459 
176,5 596 155,5 349 
196,5 635 127,5 279 
216,5 669 95,1 238 
236,5 631 59,5 270 
256,7 296 23,5 331 
265 ‘1,607 16 359 
285 327 
309, 5 336 
330 342 
VI. 
lA ) tà n) i b t Db 
149,5 2,362 859,5 2,231 || 21595 2,608. || 316,°5 1,326 
23,4 339 95,5 237 || 236,4 682 295 325 
33, 6 312 105,6 245 251,5 650 255,5 2.747 
38,5 304 122 261 || 271,5 1, 594 195, 4 691 
45,5 288 135,5 292 || 286,4 319 157,5 561 
55 267 156,1 355 306 321 112 504 
67,5 248 175,5 428 326 331 85,5 523 
M4,5 241 195,4 512 26 997 
16 882 
